## JURNAL TEKNIK SIPIL

## Analisis Sifat Mekanis dan Fisis Bambu Menggunakan Metode Destruktif
Annisa Junaid 1) , Inggar Septhia Irawati 2) , Ali Awaludin 3)
1) Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, Jl. Urip Sumoharjo KM 05, Makassar, Indonesia
2,3) Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Jl. Grafika No. 2, Sleman, Yogyakarta, Indonesia
1) annisa.junaid@umi.ac.id ; 2) inggar_septhia@ugm.ac.id ; 3) ali.awaludin@ugm.ac.id

## ABSTRAK
Peluang bambu sebagai bahan material yang bisa menjadi alternatif pengganti kayu karena mudah ditanam dan tidak memerlukan pemeliharaan secara khusus. Bambu dengan kualitas baik  dapat  diperoleh  pada  umur  3-5  tahun.  Dengan  sifat  ini  bambu  dapat  berperan  dalam menjaga  kestabilan  lingkungan.  Penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui  sifat  fisis  dan mekanis  pada  bambu.  Pengujian  dilakukan  pada  Bambu  Petung  ( Dendrocalamus  asper ), Bambu  Wulung  ( Gigantochloa  atroviolacea ),  dan  Bambu  Apus  ( Giganthochloa  apus ), masing-masing sebanyak 12 batang yang dipilih acak di toko bambu. Pengujian lentur bambu (destruktif)  dilakukan  dengan  menggunakan Universal  Testing  Machine (UTM)  untuk memperoleh nilai modulus elastisitas (MOE) dan modulus patah (MOR) bambu. Hasil yang diperoleh, modulus elastisitas (MOE) rata-rata dan kuat lentur patah (MOR) rata-rata seluruh bambu berturut-turut 17009 MPa dan 77 MPa. Hubungan modulus elastisitas statis (MOE) dan  kuat  lentur  patah  (MOR)  menunjukkan  korelasi  yang  baik,  yaitu  sebesar  0,6228. Sehingga  nilai  MOE dapat  digunakan  untuk  memprediksi  nilai  MOR  suatu  bambu.  Hasil kadar  air  diperoleh  yaitu  rata-rata  13,68%.  Sedangkan  berat  jenis  bambu  rata-rata  656,03 kg/m 3 .  Pada  bambu  jenis  petung,  kadar  air  lebih banyak  dibanding  bambu  jenis  apus  dan wulung.
Kata Kunci: Bambu, kadar air, berat jenis, modulus elastisitas, modulus patah

## ABSTRACT
The opportunity of bamboo as a material that can be an alternative to  wood because it is easy to plant and does not require special maintenance.  Bamboo with good quality can be obtained at the age of 3-5 years. With this property, bamboo can play a role in maintaining environmental stability. The study aims to determine the physical and mechanical properties of  bamboo.  Testing  was  carried  out  on  Petung  Bamboo  (Dendrocalamus  asper),  Wulung Bamboo  (Gigantochloa  atroviolacea),  and  Apus  Bamboo  (Giganthochloa  apus),  each  of which was 12 randomly selected sticks in the bamboo shop. Bamboo bending (destructive) testing was carried out  using  a  Universal  Testing Machine (UTM)  to  obtain  the values of modulus of elasticity (MOE) and modulus of rupture (MOR) of bamboo. The result obtained, the average  MOE and  MOR averaged the entire bamboo successively 17009 MPa and 77 MPa. The relationship  MOE and MOR  showed a good correlation, which was 0.6228. So that the MOE value can be used to predict the MOR value of a bamboo. The result of the water  content  obtained  is  an  average  of  13.68%.  While  the  average  specific  gravity  of bamboo is 656.03 kg/m 3 . The moisture content of Petung Bamboo is more than that of Apus and Wulung Bamboo.
Keywords:  Bamboo,  moisture  content,  specific  gravity,  modulus  of  elasticity,  modulus  of rupture
1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Peluang  bambu  sebagai  bahan  material yang  bisa  menjadi  alternatif  pengganti kayu  karena  mudah  ditanam  dan  tidak membutuhkan pemeliharaan yang khusus.  Tidak  seperti  kayu,  pohon kualitas baik yang siap tebang pada usia 40-50  tahun.  Sedangkan  bambu  dengan kualitas baik dapat diperoleh pada umur 3-5  tahun.  Hal  ini  menjadikan  bambu sebagai  material  yang  dapat  berperan dalam  mewujudkan  lingkungan  yang stabil.
Secara umum telah dipahami bahwa sifat suatu zat (material) digolongkan menjadi dua  kelompok  yaitu  fisika  dan  kimia. Sifat  fisika  merupakan  suatu  sifat  yang dapat  diamati  tanpa  mengubah  susunan zat.  Sifat  fisika  terkait  dengan  warna, kelarutan, daya hantar listrik, kemagnetan, serta wujud (gas, cair, atau padat)  dan  perubahannya  termasuk  titik didih  dan  titik  leburnya,  dan  lain sebagainya  yang  tidak  berkaitan  dengan perubahan  susunan  molekul  zat  yang dapat  menghasilkan  zat  baru  (Bachtiar, 2015).
Sedangkan  untuk  sifat  mekanis  lentur Modulus Elastisitas ( Modulus of Elasticity, MOE)  dan  Modulus  Patah ( Modulus  of  Rupture, MOR)  dapat dihitung secara terpisah tanpa mempertimbangkan hubungan antar variabel. Akan tetapi, beberapa penelitian kayu dan bambu menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara nilai MOE
dan MOR.
Penentuan  sifat  mekanik  lentur  bambu berdasarkan  ISO  22156  (ISO,  2004a) mempertimbangkan  selang  kepercayaan sebesar  75%,  sedangkan  pada  metode hubungan MOR-MOE digunakan selang kepercayaan  sebesar  95%.  Penggunaan selang kepercayaan yang cukup tinggi ini
mengakibatkan  nilai  MOEb  dan  MORb yang  dihasilkan  dari  metode  ISO  22156 dan metode hubungan MOE-MOR lebih konservatif dibandingkan dengan metode rata-rata. (Irawati & Wusqo, 2020)

## 1.2 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1) Mengetahui  Modulus  Elastisitas ( Modulus  of  Elasticity, MOE)  dan Modulus Patah ( Modulus of Rupture, MOR) ketiga jenis bambu. 2) Mengetahui  hubungan  MOE  dan
MOR bambu.
3) Mengetahui  sifat  fisis  berupa  kadar air dan kerapatan pada bambu.

## 2. Metode Penelitian

## 2.1 Bahan dan Alat Penelitian
Bahan  yang  digunakan  pada  penelitian ini adalah 36 sampel yang terdiri dari 12 batang  Bambu  Petung  ( Dendrocalamus asper ),  12  batang  Bambu  Wulung ( Gigantochloa  atroviolacea ),  dan  12 batang  Bambu  Apus  ( Giganthochloa apus ).  Pemilihan  sampel  dilakukan secara  acak  ( random )  di  toko  bambu. Karena  pemilihan  dilakukan  secara sembarang  maka  sampel  akan  beragam dan memiliki dimensi yang berbeda-beda Peralatan yang digunakan Beberapa alat- alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:  Alat  uji  lentur,  merupakan salah  satu  alat  UTM  ( universal  testing machine )  berkapasitas  10  ton,  untuk menguji  kuat  lentur  bambu.  Alat  uji lentur  ini  digunakan  untuk  pengujian yang  merusak  ( destructive  test )  untuk mengetahui Static  Young’s  Modulus spesimen.  Sebelum  pengujian,  batang bambu  harus  diperiksa  secara  visual untuk  mengamati  detil  bambu  dan memastikan tidak ada cacat/kerusakan.

## 2.2 Pengujian Kuat Lentur
Pengujian bending tiga titik seperti yang terlihat pada Gambar 1.
Gambar 1 Set up pengujian lentur bambu
Prosedur pengujian nondestruktif diuraikan sebagai berikut: 1. Untuk mendapatkan kegagalan akibat lentur, bentang  bebas  minimal  yang disyaratkan  30  kali  diameter  luar bambu.
2. Menentukan nilai rata-rata dari
diameter  luar  ( D )  dan  ketebalan dinding ( t ).
3. Meletakkan  batang  bambu  pada posisinya  di  mesin  uji,  bambu ditumpu pada dua tumpuan tepat pada ruasnya.  Selanjutnya  beban  diatur vertikal pada tengah bentang dan tepat pada ruas bambu.
4. Pembebanan  pada  batang  bambu harus dilakukan secara seragam pada kecepatan  yang  konstan.  Kecepatan pengujian (sebaiknya pada kecepatan yang konstan dari pergerakan loading
head mesin  uji,  atau  pada  kecepatan yang  konstan  pada  pembebanan) sebesar  0,5  mm/s  dengan  ketelitian
1%.
5. Mengamati  retak-retak  yang  terjadi dan mendeskripsikan bentuk kegagalan yang terjadi. 6. Menggambar diagram beban-defleksi yang terjadi
7. Menentukan  diameter  luar  ( D )  dan ketebalan dinding ( t ), sedekat mungkin dari titik pembebanan. Rata- rata dari nilai diameter dan ketebalan dinding digunakan untuk menghitung momen inersia ( I ), dengan Persamaan
1.
8. Menentukan  kandungan  uap  air ( moisture  content )  dengan  sampel yang  berasal  dari  titik  di  dekat  titik patah/kegagalan.  Selanjutnya  akan dijelaskan pada poin 2.3.
9. Menghitung  nilai  kuat  ultimit  ( σ ult ) dan  nilai  modulus  elastisitas  statis (MOE s )  menggunakan  Persamaan  6 dan Persamaan 7.
Pengujian ini bertujuan untuk menentukan  kapasitas  bending  dari bambu  berdasarkan  pengujian  bending tiga  titik,  kurva  beban  terhadap  defleksi vertikal, dan modulus elastisitas nominal dari batang bambu.
Gambar 2 Analisis bentang sederhana (pusat beban di sembarang titik) (ASD/LRFD)
Berdasarkan ISO 22157-1, momen inersia bambu dirumuskan sebagai berikut:
𝐼 𝐵 = 𝜋 64 [𝐷 4 − (𝐷 − 2𝑡) 4 ] (1) (1)
Perumusan  kuat  lentur  ultimit  dan modulus elastisitas diperoleh dari analisa desain  bentang  sederhana  dengan  pusat beban pada sembarang titik.
Dari Gambar 2 diperoleh analisa:
𝑀 𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑎𝑏 𝑙 (2)
𝑦 = 𝐷 2 (3)
𝛿 = 𝐹𝑎 2 𝑏 2 3𝐸𝐼𝐿 (4)
Sehingga kuat lentur ultimit dirumuskan sebagai berikut:
𝜎 𝑢𝑙𝑡 = 𝑀 .  𝑦 𝐼 (5) 𝜎 𝑢𝑙𝑡 = 𝐹 𝑚𝑎𝑥 𝑥 𝑏 𝑥 𝑎 𝑥 𝐷 2  𝑥 𝐿 𝑥 𝐼 𝐵 (6)
Sedangkan  nilai  modulus  elastisitas ( Young’s  modulus )  dirumuskan  sebagai berikut:
𝐸     = 𝐹 𝑥 𝑎 2 𝑥𝑏 2 3 𝑥 𝛿 𝑥 𝐼 𝐵 𝑥 𝐿 (7)
Keterangan:
σ ult : kuat ultimit (N/mm 2 ) E : modulus elastisitas (N/mm 2 ) F max : beban maksimum (N) F :  selisih  beban  pada  daerah elastis (N)
L : bentang bebas (mm)
a :  jarak  tumpuan  sendi  ke  titik pembebanan (mm)
b :  jarak titik pembebanan ke tumpuan rol (mm)
D :  diameter luar bambu (mm) t :  tebal dinding bambu (mm)
δ :  selisih deformasi pada daerah elastis (mm)
I B :  momen inersia (mm 4 )

## 2.3 Pemeriksaan Sifat Fisis Bambu
Pemeriksaan  sifat  fisis  bambu  meliputi, kadar air, kerapatan, dan kembang susut. Pada penelitian pengujian sifat fisis yang dilakukan adalah pengujian kadar air dan kerapatan.

## F
a. Kadar air bambu Pengujian  dilakukan  untuk  mengetahui kandungan  air  yang  terkandung  dalam bambu. Adapun langkah pengujian dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Benda uji untuk kadar air, kerapatan, dan  berat  jenis  dipersiapkan  segera setelah  pengujian  mekanika  selesai. Bentuknya menyerupai prisma/kubus,
dengan  lebar  dan  tinggi  masing- masing  kurang  lebih  25  cm,  dan ketebalannya  sama  dengan  ketebalan dinding batang bambu. Jumlah benda uji  yang  disiapkan  sebanyak  lima buah  untuk  setiap  bambu.  Seperti yang terlihat pada Gambar 3 berikut.
Gambar 3 Spesimen pengujian kadar air bambu (ISO 22157 – 1)
2. Benda  uji  diambil  dari  dekat  titik patah/kegagalan  dan  disimpan  ada kondisi yang memungkinkan kandungan uap air tidak berubah. 3. Benda  uji  diukur  kembali  dimensi kemudian ditimbang dengan ketelitian 0,01 gram 4. Selanjutnya  benda  uji  dikeringkan dengan oven pada suhu 103 ± 2 o C.
5. Setelah  24  jam,  dimensi  benda  uji diukur dan ditimbang.
Perhitungan  kadar  air  menggunakan Persamaan  8  dan  perhitungan  kerapatan dan berat jenis menggunakan Persamaan 9. Secara matematis, kadar air bambu dihitung dengan persamaan:
100 0 0 x m m m w − = (8)
Keterangan: w :  kadar air bambu (%)
m :  massa spesimen sebelum dioven (gram) m 0 :  massa spesimen sesudah dioven (gram) b. Kerapatan bambu Kerapatan atau kepadatan bambu dihitung pada saat bambu dalam keadaan kering  oven.  Sampel  yang  digunakan sama dengan sampel pengujian kadar air. Secara  matematis,  kerapatan  bambu dihitung dengan persamaan:
V m =  (9)
Keterangan: ρ :  kerapatan  (gram/cm 3 )
m :  massa spesimen dalam kering oven (gram) V :  volume spesimen (cm 3 )

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Hasil Pemeriksaan Visual Bambu
Pemilihan sampel dilakukan secara acak ( random )  di  toko  bambu.  Karena pemilihan  dilakukan  secara  sembarang maka sampel akan beragam dan memiliki dimensi yang berbeda-beda. Bambu apus yang  digunakan  adalah  bambu  utuh dengan  kondisi  bambu  yang  lurus. Panjang  bambu  sekitar  5-6  m,  diameter luar 6-9 cm, jarak antar ruas berkisar 20- 60  cm,  dan  memiliki  sekitar  10-13  ruas tiap batangnya.
Bambu  wulung  yang  digunakan  adalah bambu  utuh  berwarna  hitam  dengan kondisi  bambu  yang  lurus.  Panjang bambu  sekitar  4-6  m,  diameter  luar  8-9 cm,  jarak  antar  ruas  berkisar  20-50  cm, dan  memiliki  sekitar  9-15  ruas  tiap batangnya.
Bambu  petung  yang  digunakan  adalah bambu utuh dengan kondisi bambu yang lurus.  Panjang  bambu  sekitar  5-6  m, diameter  luar  7-14  cm,  jarak  antar  ruas
berkisar 30-60 cm, dan memiliki sekitar 9-14 ruas tiap batangnya.

## 3.2 Hasil Pengujian Kuat Lentur
Dari  hasil  pengujian  lentur  bambu diperoleh dua sifat mekanis bambu yaitu nilai  modulus  elastisitas  (MOE)  dan
modulus  patah  (MOR)  bambu.    Nilai MOE  adalah  nilai  perbandingan  antara beban  dan  deformasi  lentur  sedangkan nilai  MOR  adalah  nilai  tegangan  lentur ultimit saat bambu mengalami kegagalan. Tabel 1 Hasil uji kuat lentur bambu Jenis Bambu Apus Wulung Petung Sampel Panjang bentang (m) MOE (MPa) MOR (MPa) Panjang bentang (m) MOE (MPa) MOR (MPa) Panjang bentang (m) MOE (MPa) MOR (MPa) 1 2,710 13106 74 3,342 21919 92 3,839 7799 49 2 3,272 17033 85 3,256 22563 94 4,176 12963 41 3 3,198 17438 86 3,365 20443 92 3,783 18023 67 4 3,388 20354 94 3,350 15416 80 3,561 17896 70 5 3,335 19106 89 3,287 11969 66 4,154 14695 52 6 3,580 14992 80 2,851 14775 83 3,833 13527 37 7 3,190 19100 94 3,172 20746 91 3,827 16727 71 8 2,925 18402 88 3,445 21779 92 3,786 10047 44 9 3,790 17863 80 3,163 15818 62 3,786 11323 44 10 2,842 19177 94 3,312 21830 96 3,581 18562 72 11 2,799 15421 75 3,389 19018 89 4,061 15446 93 12 3,926 16690 76 3,433 18031 80 3,631 22317 108 Rata-rata 17390 85 18692 85 14944 62 Minimum 13106 74 11969 62 7799 37 Maksimum 20354 94 22563 96 22317 108
Modulus  elastisitas  statis  (MOE)  rata- rata  dan  kuat  lentur  patah  (MOR)  rata- rata  seluruh  bambu berturut-turut  17009 MPa  dan 77  MPa.   MOE  minimum dan
MOR minimum berturut-turut 7799 MPa dan 37 MPa. MOE maksimum dan MOR maksimum  berturut-turut  22563  MPa dan 108 MPa. 3.2.1 Hubungan antara Modulus Elastisitas Statis (MOE) dengan Kuat Lentur Patah (MOR)
Hubungan  MOE  dengan  MOR  pada semua  bambu  yang  diteliti  dapat  dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3 Hasil pengujian statis semua jenis bambu 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 10000 20000 30000 M OR MOEs Apus Wulung Petung
Gambar 4 Hubungan antara nilai modulus elastisitas statis (MOE) dan kuat lentur patah (MOR) semua jenis bambu
Dari hasil analisa regresi yang dilakukan seperti yang terlihat pada Gambar 4, nilai R 2 (koefisien determinasi) dari hubungan antara  MOE  dan  MOR  yaitu  sebesar 0,6228.  Sehingga  nilai  MOE dapat digunakan  untuk  memprediksi  nilai MOR suatu bambu dengan menggunakan Persamaan berikut:
MOR = 0,0039 MOE + 12,008
Tegangan  yang  dihitung  dari  beban maksimum (beban di mana terjadi patah) disebut dengan tegangan patah. Modulus patah  (MOR)  merupakan  sifat  mekanis yang  berhubungan  dengan  kekuatan material yaitu kemampuan bambu untuk menahan  beban  atau  gaya  luar  yang bekerja  padanya  sampai  maksimal  dan cenderung  merubah  bentuk  dan  ukuran bambu  tersebut.  Kekuatan  lentur  patah dianggap  sifat  kekuatan  bambu  dalam menentukan  beban  yang  dipikul  oleh suatu  balok  atau  gelagar  dari  bambu. Modulus of Repture (MOR) dihitung dari beban  maksimum  (beban  pada  saat patah) dalam uji keteguhan lentur dengan menggunakan  pengujian  yang  sama untuk MOE Pada  penelitian  terdahulu,  tentang  nilai modulus  elastisitas  dinamis  Bambu Moso yang dievaluasi secara nondestruktif  (Lin  et  al.,  2006)  nilai  R 2 yang  diperoleh  dari  hasil  hubungan antara  MOE  dan  MOR  adalah  sebesar 0,68.
Pada  material  lain,  penelitian  juga dilakukan oleh (Feliana, 2014) dan hasil hubungan  antara  MOE  dan  MOR  dari kayu menunjukkan nilai R 2 sebesar 0,74. Kayu  yang  digunakan  adalah  kayu berukuran  120  x  12  x  6  cm  dan  terdiri dari jenis jati, akasia, mahoni, sonokeling, mungur, dan sukun. (Firmanti, A., Bachtiar, E. T., Surjokusumo,  S.,  Komatsu,  K.,  2005) sebelumnya  juga  melakukan  penelitian terkait grading secara  mekanis  terhadap kayu tropis terlepas dari spesisnya. Hasil hubungan MOE dan MOR menunjukkan nilai R 2 sebesar 0,55.

## 3.3 Bentuk Kegagalan pada Bambu
Kegagalan  yang  terjadi  pada  benda  uji merupakan  kegagalan  lentur.  Meskipun pembebanan  dipusatkan  pada  nodia, namun  yang  mengalami  kerusakan adalah  internodia  tepat  sebelah  nodia pusat beban. Internodia yang mengalami retak adalah internodia yang berdiameter lebih kecil dibanding sisi satunya.
y = 0,0039x + 12,008 R² = 0,6228 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 MOR MOEs

## Gambar 5 Bentuk kegagalan pada bambu

## 3.4 Pemeriksaan Sifat Fisis Bambu
Pemeriksaan sifat fisis bambu dilakukan setelah  sampel  diuji  secara  destruktif. Benda  uji  untuk  pemeriksaan  sifat  fisis bambu  diambil  pada  titik  dekat  area kegagalan  terjadi.  Pemeriksaan  yang dimaksud  meliputi  kadar  air  dan  berat jenis bambu.  Pada penelitian ini pemeriksaan  dilakukan  pada  semua sampel bambu yang dipakai. Di antara sifat-sifat fisis bambu, dua sifat yang  berpengaruh  terhadap  nilai  MOE bambu  adalah  kadar  air  dan  berat  jenis bambu. Kadar air bambu akan berpengaruh  terhadap  massa  bambu.
Semakin  banyak  kandungan  air  atau semakin  basah  bambu  yang  diuji, massanya  akan  lebih  besar  dibanding massa bambu kering.
Tabel 2 Hasil uji kadar air dan berat jenis Jenis Bambu Apus Wulung Petung Sampel Kadar Air (%) Berat jenis (kg/m 3 ) Kadar Air (%) Berat jenis (kg/m 3 ) Kadar Air (%) Berat jenis (kg/m 3 ) 1 12,89 636 13,82 584 16,83 673 2 12,81 699 13,79 636 15,34 750 3 12,77 532 13,06 667 13,60 708 4 12,69 694 12,47 563 13,68 724 5 12,74 645 13,52 597 14,80 643 6 12,90 605 12,50 619 15,61 704 7 12,74 626 13,72 694 15,27 676 8 13,01 660 13,36 664 13,89 767 9 13,96 643 13,91 546 14,89 668 10 12,43 732 13,94 643 13,80 684 11 13,18 553 13,01 702 13,92 741 12 13,52 569 13,93 611 14,11 759
Dari  Tabel  2  diketahui  semua  sampel jenis  bambu  memiliki  kadar  air  di  atas 12%  (ISO,  2004b)  yaitu  rata-rata
13,68%.  Sedangkan  berat  jenis  bambu rata-rata 656,03 kg/m 3 . Pada bambu jenis petung, kadar air lebih banyak dibanding bambu jenis apus dan wulung.
Nilai  kerapatan  bambu  menunjukkan hasil yang bervariasi disebabkan struktur
anatomi  bambu  dari  bagian  pangkal sampai  bagian  ujung  terdiri  dari  ruas, antar  ruas,  dan  ketebalan  dinding  yang variatif pula (Awaludin, 2018)
Bambu merupakan material yang bersifat higroskopis  yaitu  memiliki  afinitas terhadap  air,  baik  dalam  bentuk  uap  air dan  cairan.    Semakin  ke  ujung,  batang bambu semakin tipis sehingga air lebih
mudah diuapkan secara alami oleh angin dan  suhu  lingkungan  sehingga  kadar  air
keseimbangan  lebih  mudah  dicapai. Bambu  bagian  ujung  juga  memiliki
proporsi  ikatan  pembuluh  ( vascular bundles ) yang lebih banyak dan memiliki parenkim  yang  lebih  sedikit  sehingga kandungan  air    juga  semakin  rendah dibanding  bagian  pangkal  dan  tengah. (Bahtiar, 2015)

## 4 Penutup
Adapun  kesimpulan  dari  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1) Modulus  elastisitas  statis  (MOE) rata-rata  dan  kuat  lentur  patah (MOR)  rata-rata  seluruh  bambu berturut-turut  17009  MPa  dan 77 MPa. MOE minimum dan MOR minimum  berturut-turut  7799  MPa dan  37  MPa.  MOE  maksimum  dan MOR maksimum berturut-turut
22563 MPa dan 108 MPa.
2) Hubungan modulus elastisitas statis (MOE) dan kuat lentur patah (MOR) menunjukkan  korelasi  yang  baik, yaitu sebesar 0,6228. Sehingga nilai MOE dapat digunakan untuk memprediksi  nilai  MOR  suatu bambu dengan menggunakan Persamaan berikut: 3) MOR = 0,0039 MOE + 12,008 Bambu  memiliki  kadar  air  di  atas 12%  (ISO,  2004b)  yaitu  rata-rata
13,68%.  Sedangkan  berat  jenis bambu rata-rata 656,03 kg/m 3 . Pada bambu jenis petung, kadar air lebih banyak dibanding bambu jenis apus dan wulung.

## Daftar Pustaka
Awaludin,  A.  (2018).  Pengaruh  Variasi Penentuan Kerapatan Bambu Petung. Jurnal  Teknik  Sipil , 15 (1), 50–55. Bahtiar, E. T. (2015). Keandalan Bambu
Untuk  Material  Konstruksi  Hijau .
(Doctoral  dissertation,  IPB  (Bogor Agricultural University)). Feliana,  F.  (2014). Studi  Empiris  Nilai Modulus Elastisitas Kayu Menggunakan Metode Stress Wave Velocity .  (Doctoral  dissertation, Universitas Gadjah Mada). Firmanti, A., Bachtiar, E. T., Surjokusumo,  S.,  Komatsu,  K.,  & K.  (2005). Mechanical  Stress
Grading  of  Tropical  Timbers Without  Regard  to  Species .  The Japan Wood Research Society. Irawati, I. S., & Wusqo, U. (2020). Studi Perbandingan Perilaku Lentur Balok  Bambu  Menggunakan  Sifat Mekanik  Yang  Diperoleh  Dengan Metode Rerata Dan Persentil Ke-5: Studi Kasus Bambu Wulung (Gigantochloa Atroviolacea). Jurnal  Permukiman , 15 (1),  43. https://doi.org/10.31815/jp.2020.15 .43-53 ISO.  (2004a). ISO  22156,  Bamboo  - Structural  Design.  International Standard . Switzerland. ISO.  (2004b). ISO  22157-1,  Bamboo  - Determination  of  Physical  and Mechanical  Properties  -  Part  1: Requirements. International Standard . Switzerland. Lin,  C.  J.,  Tsai,  M.  J.,  &  Wang,  S.  Y. (2006).  Nondestructive  evaluation techniques  for  assessing  dynamic modulus  of  elasticity  of  moso bamboo (Phyllosachys edulis) lamina. Journal  of  Wood  Science , 52 (4). https://doi.org/10.1007/s10086- 005-0772-1